iSgy. Xo. 6. das ganggefolge des laurdalits. 



269 



der grossen Ganggefolgschaft des Laurdalits ein so bestimmtes Mengen- 

 verhältniss besteht, welches nahezu gleich demjenigen des Laurdalits 

 selbst ist, muss als eine sehr auffallende Thatsache angesehen werden, 

 welche wie so viele anderen Verhältnisse eine weitere Bestätigung der 

 genetischen \'erwandtschaft aller dieser Gänge mit dem Laurdalit selbst 

 liefert. 



Es ist einleuchtend, dass die Ztisammensetzung dieser Gangmagmen 

 sich procentisch annäher U7igsiv eise durch Subtraction einer gewissen 

 Menge der Alkalithonerdesilikate aus dem Laurdalitmagma ableiten 

 lassen muss. Es ist dann nicht ohne Interesse zu untersuchen, welches 

 der Alkali-Thonerde-Silikate subtrahirt werden müsste, um in jedem Falle 

 am nächsten das betreffende Gangmagma zu geben. 



JSfatronmitiette, Brathagen. Zieht man von der durch die Analyse 



gefundenen Zusammensetzung des Laurdalits folgende Procentmengen ab : 



3.37 0/0 Xa.-jO, 5.61 Al.,03, 13.30 SiOg = 22.28 0,0 Xa^AUSi^Oj-^ 



und 1.59- K.,0, 1.72 — 4.06 — = 7-37« K^AljSi^O^j 



Summa 29.65^0 R.^AljSi^Ojj 

 wobei K.,0 : Xa.,0 (nach Quotientzahlen gerechnet) sich =: i -.1.2 verhält, 

 so restiren 99.82 -i- 29.65 = 70.17 ^ 0. Wird hiervon der (mehr unwesent- 

 Hche) H,0-Gehalt 0.72 abgezogen, so restiren 69.45 ^/o, welche enthalten: 

 37.19 SiO.,. 1.40 TiO.,, 11.71 Al.,03, 2.41 FeoOg, 3.12 FeO, 0.17 MnO, 

 1.98 MgO, 3.15 CaO, 4.30 Xa.^O, 3.25 KjO, 0.74 P2O5. 



Wird dieser Rest auf 100 berechnet, so erhält man die Zusammen- 

 setzung X. M. Bj, welche, verglichen mit der Xatronminette von Brat- 

 hagen X. M. B., ebenfalls auf 100 berechnet, (nach Abzug von H.,0 und 

 CO.,) die in folgender Tabelle angeführten berechneten Differenzen zeigt: 



X.M.B, 



SiO., 53-55 



TiO., 2.02 



AI2O3 16.87 



Fe^Og 3-47 



FeO 4-5 Ï 



MnO 0.24 



MgO 2.86 



CaO 4-54 



Xa.,0 6.19 



K,0 4-68 



PoO, I-07 



100.00 



